228 
V. Sclmmoff-Deleano, Einige Versuche über das 
Minerals sind noch nicht studiert und eine Abhängigkeit ist bisher 
noch nicht festgestellt worden. 
Zwischen Diopsid und gemeinem Augit, also einem 
tonerdehaltigen Gliede, existieren Mischungsglieder, welche durch 
Zunahme des Winkels cy von 40 — 90° und Verstärkung 
der Doppelbrechung ausgezeichnet sind. Ein gesetzmäßiger 
Zusammenhang fehlt jedoch. 
Mischkristalle von Diopsid und Jadeit herzustellen, ist noch 
nicht versucht worden, obwohl das nahe übereinstimmende Mol. -Volu- 
men 72 bei Diopsid und 68 bei Jadeit, sowie die durch Spaltbar- 
keit und optische Verhältnisse bedingte Verwandtschaft der beiden 
Pyroxene die Möglichkeit einer Mischkristallbildung vermuten ließ. 
Es wurde reinster Jadeit von Tibet gepulvert und in kleinen 
Portionen mit künstlichem Diopsid aus dem Schmelzflüsse aus- 
kristallisieren gelassen. Der zu den Versuchen verwendete Jadeit 
zeigte in einem orientierten Dünnschliff 010 eine Auslöschungs- 
schiefe c y 33° 76'. Bis zu einem Zusatz von 5°/'o Jadeitsilikat 
zum Diopsid ergaben sich nach zwölfstündiger Auskristallisation 
nahezu glasfreie Kristalle mit einer Auslöschungsschiefe c y‘ 39°; 
die Doppelbrechung der Pyroxene war positiv. Die Lichtbrechung 
in Jodmethylen gemessen nach n,„ = 1,689. Für reinen Diopsid 
wird für n„ = 1,70 angegeben. Bei mehr als 5% Jadeit finden 
sich zwischen den großen Kristallen noch körnige Kristalle mit 
einer Maximalauslösclmng von c y‘ zu 35° und 38° in unregel- 
mäßiger Durchwachsung. Die Schmelzpunktbestimmung ergab In- 
homogenität, indem sich nach der C. DoELTER’sclien Methode im 
Heizmikroskop fand : 
Intervall I 1150 — 1200° für die kleinen Kristalle, 
Intervall II 1260 — 13"0° für die großen Individuen. 
Das letztere Intervall stimmt überein mit den von C. Doelxer 
angegebenen Schmelzpunkten für Diopsid 12s0 — 1310° L 
Auch die folgenden Versuche: Diopsid mit 10% und 15% 
natürlichem Jadeit, ergaben ein ähnliches Besultat. Immer fanden 
sich (teilweise neben schon viel Glas bei Mischung 3) neben fast 
reinem Diopsid Kristalle mit einer beträchtlich kleineren Aus- 
löschungsschiefe cy‘ bis zu 35°, welche offenbar als Mischkristalle 
von Diopsid und Jadeit gedeutet werden müssen. Diese Misch- 
kristalle sind später erstarrt als die Diopside und bilden eine Art 
Eutektikum ; denn das Schmelzintervall der leichter schmelzbaren 
Zwischenmasse war wie bei Mischung 1 1150 — 1200°. 
Bei einem Mehrzusatz von Jadeit als 15°/o erstarrten die 
Schmelzen vollkommen glasig. Reiner Jadeit schmilzt bei 1000 
bis 1060° 1 2 . Bei einem Versuch, die Kurve zu konstruieren und 
1 C. Doelter, Zeitschr. f. Elektrochemie. 12. (1906.) 
2 C. Doelter, Tschermak’s Min.-petr. Mitt. 22. (1903.) 
